séance du 9 juin igi3. 1775 



aciers au chrome ('), d'autre part. Au contraire de ce qui se passe poul- 

 ies aciers nickel-manganèse, le diagramme des alliages quaternaires fer- 

 carbone-nickel-chrome ne paraît pas se déduire de ceux des alliages ter- 

 naires fer-carbone-nickel et fer-carbone-chrome. 



Il est, d'ailleurs, bien à noter que les diagrammes que j'ai déterminés 

 ne sont pas des diagrammes d'équilibre. Différents auteurs ont déjà indiqué 

 quelques résultats obtenus avec les aciers nickel-chrome(-) et M. ( irenet( 3 ) 

 a fait des remarques d'ordre général sur l'influence de divers éléments tels 

 que chrome et tungstène qui, ajoutés au fer, n'abaissent les températures 

 de transformation au refroidissement qu'en présence du nickel. 



J'ai cherché à préciser l'influence du chrome sur la position des points 

 de transformation d'aciers au nickel afin d'établir les conditions de compo- 

 sition que doivent remplir les aciers nickel-chrome trempant à l'air, qui 

 acquièrent actuellement une si grande importance industrielle. Mes obser- 

 vations ont porté sur une cinquantaine d'échantillons; je résumerai dans 

 le Tableau suivant les résultats caractéristiques : ils ont été obtenus avec 

 l'appareil Saladin-Le Chatelier en chauffant les échantillons jusqu'à iooo°, 

 la vitesse d'échauflement étant de 4oo° à l'heure et la vitesse de refroidisse- 

 ment de 35o° à l'heure. 



Points de transformation 



( 1 ) Comptes rendus, 1904, 2 e semestre, p. 426. 



( 2 ) Dumas, Recherches sur les aciers au nickel, p. 108. Dunod et Pinal, éditeurs. 



( 3 ) GitENiir, Trempe, recuit, cémentation des aciers, p, io5. 



C. R., 19.0, 1" Semestre. (T. 15G, N» 23.) 227 



